588 



Geschmolzener Jadeit 3 Monate mitK 2 C0 3 -Lösung (30pCt.) 

 bei 100° behandelt, ging unter tbeilweiser Si0 2 -Abspaltung in 

 das Silicat No. 281 über. 



No. 28m. No. 281 10 Tage mit NaCl-Lösung bei 100° 

 behandelt; diese beiden Silicate gehören wohl der Chabasit- 

 Reihe an. 



No. 28 n. No. 28n durch 100 - stündiges Erhitzen bei 

 210° — 220° mit einer Lösung von 15 pCt. NaCl und 5 pCt. 

 Na 2 C0 3 analcimisirt; runde Körner und schlecht entwickelte 

 Würfel, vermengt mit sehr spärlichen Säulen. 



No. 28o. No. 28n 100 Stunden mit KCl - Lösung bei 

 210° — 220° behandelt. 



No.281. No. 28m. No.28n. No. 28o. 



H 2 . . 



. 15,70 



20,08 



8,65 



0,85 



Si0 2 . . 



. 46,60 



46,99 



52,75 



53,60 



Al.ü, . 



. 19,82 



20,50 



23,77 



24,13 



K 2 . . 



. 17,39 







20,92 



Na 2 0. . 





11,92 



14,30 





MgO . . 



! 0,49 



0,51 



0,53 



0,50 





100 



100 



100 



100 



Geschmolzener Spodumen und Jadeit verhalten sich gegen 

 Alkalicarbonat-Lösung durchaus so, wie geschmolzener Analcim 

 und Andesin; geschmolzener Analcim und Jadeit sind höchst 

 wahrscheinlich wesensgleich. Es gibt zur Zeit 3 metamere 

 Silicate von der Form Na 2 A1 2 3 4 Si0 2 : 1. Jadeit, 2. ge- 

 schmolzener Jadeit oder Analcim, 3. durch schwaches Glühen 

 entwässerter Analcim; letztere Verbindung verhält sich zu 

 natürlichem Analcim wie schwach gebrannter Gyps zu natür- 

 lichem Gyps, und wird durch K 2 C0 3 - Lösung bei 200° in 

 Leucit übergeführt (1885, p. 982). Wie früher (1885, p. 981) 

 dargethan, nimmt der schwach geglühte Analcim alles Kry- 

 stallwasser wieder auf, w 7 enn er bei 200° mit Wasser erhitzt 

 wird; aber auch zu Glas geschmolzener Analcim (Fassathal) 

 hat sich nach 630-stündiger Behandlung mit Wasser bei 215° 

 — 225 vollkommen zurückgebildet, wie aus der Analyse No. 29 

 ersichtlich ist. Das Wasser reagirte nach der Einwirkung 

 äusserst schwach alkalisch; die Digestion wurde nach 380 

 Stunden unterbrochen, um das sehr stark zusammengebackene 

 Product von neuem zu pulvern und dadurch die weitere Hy- 

 dratation zu beschleunigen. Durch 120 -stündige Behandlung 

 von No. 29 mit KCl -Lösung bei 200°— 210° hat sich der 

 Leucit No. 29 a gebildet. 



Der zu Glas geschmolzene Jadeit No. 28 a verhält sich 

 ebenso wie verglaster Analcim. Wurde ersterer 339 Stunden 



